8o 



GALTAnO-PLASTICA 



Ottenuto poi di conveniente grossezza questo prodi- 

 gioso precipitato si deve separare dalla sva forma . Se 

 il metallo addossato è di natura differente del sottopo- 

 sto , d' ordinario la separazione è facile naturalmente , 

 e anche riscaldandoli si può prevalere perciò dell' effetto 

 prodotto dalla loro ineguale dilatabilità pel calore (i), 

 Neil' altro caso , ed anche in questo stesso alle vol- 

 te s' incontrano difììcollà , che possono essere talora 

 anche bastanti per guastare affatto la medaglia . Affine 

 però di prevenire questo infausto accidente si è iisato 

 di ungere a caldo la forma con cera , o stearina , indi 

 tergerla con un cencio , ovvero di fregarla con piomba- 

 giue prima di assoggettarla a ricevere la galvanica pre- 

 cipitazione del metallo (2). Una causa di questa eccessiva 

 adesione può riconoscersi nella qualità della soluzione 

 metallica impiegata a produrre lo strato precipitato gal- 

 vanicamente, poiché se ella è acida intacca la superfìcie 

 della forma , la quale cosi avvivata viene a far parte del 

 precipitato stesso. Ciò vieppiù accade se la forma è 

 immersa nella soluzione metallica, senza che tutto sia di- 

 sposto in modo che subito la corrente elettrica circoli. 

 La dissoluzione metallica poi può essere acida , o per 

 difettosa preparazione , o perchè lo sia divenuta essendo 

 stata impiegata in una precedente esperienza galvano-pla- 

 stica , nella quale il metallo che si j)recipila in virtù 

 della corrente elettrica dalla soluzione di lui , lascia libero 

 r acido che lo teneva disciolto , il quale rende acida la so- 

 luzione di cui fa parte, via via che progredisce il pro- 

 cesso . A ciò si deve aver riguardo in molti casi spe- 

 cialmente adoperando forme di ferro, o di altro me- 

 tallo fucile ad essere intaccata dall'acido della soluzione 

 del sale metallico 



Z^''^^^:-'.' \ifhiqrà continuato ) 



(i) Bibliothèque de Ger 

 (2) Idem. 



